IM ' , E T A 
ce point le feu pendant trois heures , et Ton obtient ordinai¬ 
rement de bel or mussif. 
Si, au lieu de placer le matras sur le sable, on l’expose im¬ 
médiatement sur les charbons, et qu'on donne un violent 
coup de feu, l’on enflammera le mélange, et il se formera , 
au col du ballon, un sublimé qui est un aurum musivum de 
la plus grande beauté ; j'en ai obtenu, par ce procédé, d’une 
couleur éclatante , en larges écailles hexagones. 
Le mercure et le sel ammoniac ne sont pas strictement 
nécessaires à la confection de l’or mussif : 8 onces à’étain 
dissoutes dans l’acide muriatique, précipitées par le carbo¬ 
nate de soude et mêlées avec 4 onces de soufre , ont produit 
à Bullion de bel aurum musivum ; mais celui-ci n’est pas 
propre à augmenter les effets de la machine électrique ; ce qui 
prouve que cette composition doit cette vertu au mercure qui 
y est contenu dans le rapport de 6 à 1 , lorsqu’on le prépare 
par le premier procédé. 
Kien-Mayer a fait connoître l’amalgame suivant, com¬ 
posé de deux parties de mercure, une de zinc et une d’étain; 
on fond le zinc et Y étain , on les mêle avec le mercure ; on 
agite le mélange dans une boîte de bois , intérieurement 
frottée de craie, et on le réduit en poudre fine. On l’emploie 
soit en poudre , soit mêlé avec de la graisse ; et les machines 
électriques ont un effet prodigieux par ce moyen. 
L’amalgame d’étain est susceptible de cristalliser ; le pro¬ 
cédé qu’indique Sage, consiste à verser deux onces d’étain 
fondu dans une livre de mercure ; après avoir introduit ce 
mélange dans une cornue , ou lui fait éprouver un feu vio¬ 
lent de cinq heures, au bain de sable. Il ne se dégage point 
de mercure, Y étain sé trouve cristallisé, et repose sur le mer¬ 
cure qui n’a pas été combiné. La partie inférieure de cet 
amalgame est composée de cristaux gris, brillans, en lames 
carrées, amincies vers les bords, laissant entr’elles des ca¬ 
vités polygones. Chaque once d ’étain relient, pour cristal¬ 
liser , trois onces de mercure. 
On emploie l’amalgame d ’étain pour étamer les glaces ou 
les mettre au tain . Pour cet effet, on place sur une table une 
feuille d ’étain de la grandeur de la glace , on y verse dessüs 
du mercure qu’on étend avec une brosse ; on répand alors 
beaucoup de mercure sur Y étain , il s’y établit, et forme 
une couche de plus d’une ligne d’épaisseur ; on fait glisser 
la glace sur cette couche , en la présentant par un des côtés, 
et ayant l’attention de prendre le niveau sous celui du mer¬ 
cure , pour chasser les impuretés qui empêcheroient le par¬ 
fait contact. On incline alors légèrement la table qui est mo- 
